416 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 
TROISIÈME PARTIE, 
Cette partie est divisée en cinq paragraphes. 
PREMIER PARAGRAPHE. 
Expériences faites sur l'étamage ancien. 
Cinq plaques de cuivre d'un pied quarré furent étamées; 
on prit toutes les précautions de pratique nécessaires : le but 
de Ftaus étoit de reconnoître la quantité d’alliage qu'elles 
prendroient toutes choses égales. 
La Don en prit. « . .. 144 grains. 
La deuxième. . . . . . . .; 178 
La troisième. . . . .:. . . 200 
La’quatrième. 1.11 PIN 208 
La cinquième. :. . . . . . 230 
La quantité d'étamage que peut prendre le cuivre est très 
variable, et n'est assujétie à aucun calcul ; cependant l'alté- 
ration du cuivre par l'étamage étant, par tous les points, la 
même, il faut nécessairement que les variations des poids 
dépendent de la manière plus ou moins exacte par laquelle 
l'ouvrier ôte l'étamage superflu, et on seroit porté à croire qu’il 
dépend de l'artiste de donner un étamage plus ou moins riche; 
mais il faut prendre garde, car l'étamage non allié avec le 
cuivre, ne doit pas être regardé comme celui qui se trouve 
allié. L'auteur a démontré qu'en général un étamage bien fait, 
n'ayant rien qui ne soit allié, contient un grain d'étain par 
pouce quarré. 
DEUXIÈME PARAGRAPIE, 
De la durée et des causes de la destruction de l'étamage. 
L'étamage d'étain pur a une couleur blanche argentée, 
renant une teinte jaunâtre au contact des vapeurs qui peu- 
vent l'attaquer. Celui qui est fait avec :, +, ou la © de 
lomb, comme sont les étamages anciens , a plus de bril- 
feu et approche de l'aspect dune glace étamée, et on 
peut le distinguer très-aisément du premier. 
Les 
